es 8 
Stéatite. 
J'ai fait aussi une analyse comparative du minéral désigné sous le nom 
de stéatite par M. Beudant, et qui est le Speckstein de la minéralogie alle- 
mande; on sait qu'il diffère seulement du talc par la propriété qu'il a 
d’être plus pesant et de contenir un peu plus d’eau, et d’avoir en général 
une couleur blanche; aussi quelques minéralogistes le regardaient - ils 
comme une variété de tale compact. Celui qui a été examiné provenait de 
Nyntseh en Hongrie; sa structure est légèrement schisteuse, et sa couleur 
est le blanc de lait très-pur; par son aspect et par toutes ses propriétés, 
il ressemble à ce qu’on appelle vulgairement la craie de Briançon. 
Sa densité est 2, 7671; après calcination elle augmente, elle est de 
2, 1860 ; nous avons vu que dans le tale l'inverse avait lieu et qu’elle dimi- 
nuait du tiers; or, si la stéatite était un tale compact, elle devrait diminuer 
d’une quantité égale; et, par conséquent, cette propriété seule de l’aug- 
mentation de densité suffit pour démontrer que le tale et la stéatite ne 
sauraient appartenir à la même espèce minérale. 
Après calcination la stéatite de Nyntsch devient légèrement jaunâtre, et 
en l’observant à la loupe, on remarque qu’elle présente une composition 
parfaitement homogène ; sa dureté a augmenté, elle est plus grande que 
celle du tale calciné, et elle est à peu près égale à 6, car la stéatite peut 
alors rayer le verre avec facilité. 
Au chalumeau le speckstein de Nyntsek se gonfle et s’exfolie, il devient 
d’un blanc plus mat, et il est moins doux au toucher, puis il se fritte 
légèrement sur les bords minces comme cela a lieu pour le tale, avec le nitrate 
de cobalt il donne une couleur rose-lilas sale sur la partie extérieure de 
la pièce d'essai qui reçoit directement l’action de la flamme, tandis que 
cette couleur est très-pure à l’intérieur. 
IFn’est pas attaqué par l'acide hydrochlorique; mais il est décomposé 
cependant par une longue ébullition avec l'acide sulfurique. 
Il me semble que cette propriété du speckstein de n'être pas attaqué par 
l'acide hydrochlorique , ne permet pas de supposer, comme l’a fait M. Lych- 
nell qu'il est formé de silicate neutre de magnésie Si Me, mélangé avec 
de l’hydrate de magnésie. 
